684 ACADÉMIE DES SCIENCES. 
centaines d’atmosphères. Les blocs fermés étaient fondus au four électrique à résis- 
tance de charbon, dans des tubes en quartz. 
Pour éviter l'oxydation, il était hasardeux d’opérer dans une atmosphère quelconque, 
le fer ayant à haute température une affinité marquée pour divers gaz considérés 
comme inertes dans les conditions ordinaires. Aussi avons-nous préféré le fondre 
sous une couche de chlorure de sodium. Celui-ci était d’abord amené à la fusion, de 
facon à former au fond du tube de quartz une masse de hauteur suffisante; puis les 
blocs de fer agglomérés par pression y étaient projetés, et se trouvaient ainsi recou- 
verts instantanément par le chlorure fondu. La température était alors élevée de façon 
à amener la fusion du fer. Le chlorure de sodium se volatilise, sa vapeur se condense 
dans la partie supérieure du tube, d’où le liquide retombe dans la zone chauffée, pour 
se volatiliser de nouveau, et il s'établit une sorte de distillation continue. Le fer est 
donc constamment isolé de l'air par une épaisse couche de vapeur de chlorure de 
sodium, qui d’ailleurs ne l'attaque pas sensiblement, comme on peut le constater 
après l'opération. 
La masse mise en œuvre était de 805, la fusion a lieu à 1515° et la durée 
du refroidissement de 1540° à 600° est de 36 minutes. La pince thermo- 
_ électrique, protégée par un petit tube en, quartz pénétrant au centre du 
métal, était reliée à un galvanomètre euregistreur et à un galvanomètre à 
baie directe. 
Nous avons ainsi obtenu, au cours du refroidissement, un arrêt très net, 
quoique trop bref pour se manifester par un palier sensible, se po 
à 1310°. Au réchauffement, la brisure dans la courbe a lieu à 1365°. 
écart des deux températures, quoique assez élevé, est normal dans les 
transformations des corps solides. 
Le point critique ainsi obtenu est sans aucun doute le point de Curie ou 
point A,. 
À -Effa de laddition de silicium. — Au moyen de silicium cristallisé, exempt 
; de carbone et de métaux, nous avons formé des ferro-siliciums qui nous Ont 
permis de suivre l'influence exercée par cet élément sur le point A,. La 
température à laquelle il se manifeste est très rapidement abaissée par 
l'addition de quantités même faibles de silicium; son intensité varie peu 
usqu'à 1 pour 100 de silicium, mais au delà elle s’affaiblit, et la transfor- 
mation n’est plus sensible pour une proportion excédant 2,5 pour 100- A 
sa température a été abaissée de 115°. 
u suivant indique les températures ré à l’échauffement 
ment dis iverses DER du silicium : 
